550 Ueber die Porosität des Holzes. 



Salzes Veranlassung geben könnte; setzen sich diese aber an die feinen 

 Holzlamelleu, so stören sie das Resultat. 



Ich fand nun Salze von der gewünschten Eigenschaft in dem salpeter- 

 sauren Kalk und dem salpetersauren Zink. Davon wurden zunächst Lösungen 

 hergestellt, welche ungefähr 1,5 spec. Gewicht hatten, in diese wurden die 

 auf der Drehbank am sehr nassen Holze hergestellten Querlamellen von 

 0,1 — 0,2 mm Dicke gelegt; anfangs schwammen sie auf der Lösung, offenbar 

 in Folge ihres Wassergehaltes. Längere Zeit hindurch in der auf etwa 100° C. 

 erhitzten Lösung liegend, begannen sie dann unterzusinken. Bei dem Er- 

 hitzen verloren die Lösungen noch Wasser und wurden schwerer. Auch 

 Stücke von 3 mm dicken Querscheiben wurden mit in die Lösungen gesetzt, 

 die nach dem Untersinken aller oder der meisten Holzlamellen sammt diesen 

 in hohe Cylindergläser ausgefüllt wurden. In diesen wohl verstopft, blieben 

 nun die Flüssigkeiten sammt dem Holz über 20 Monate lang und zu ver- 

 schiedenen Zeiten wurde mit dem Araeometer das spec. Gewicht der Lösungen 

 bestimmt. Das Ergebniss ist nun nach 20 Monaten dasselbe, wie nach dem 

 Erkalten der Lösungen, nämlich folgendes: Prunus cerasifera, dünne Quer- 

 lamellen in Lösung von salpetersaurem Kalk von 1,54 spec. Gewicht liegen 

 am Boden des Gefässes ; wird dieses umgekehrt und wieder hingestellt, so 

 sinken die Holzlamellen in 1 — 2 Minuten um circa 20 cm abwärts; nur 

 eine, die dickste (?), braucht dazu 15 Minuten. 



Populus dilatata in gleicher Lösung verhält sich ebenso; die 3 nun 

 dicken Scheiben aber schwimmen oben, jedoch so, dass sie von einer Flüssig- 

 keitsschicht bedeckt sind; offenbar enthalten sie noch etwas Luft in den 

 Zellen, da die dünnen Lamellen alle am Boden liegen. 



Abies pectinata in Lösung des salpetersauren Zinks von 1,56 

 spec. Gewicht; alle dünnen Lamellen untergesunken; nach dem Aufschwämmen 

 derselben durch Umkehrung des Gefässes sinken sie in 15 — 20 Minuten 

 circa 20 cm tief hinab. 



Abies pectinata in Lösung des salpetersauren Kalkes von 1,56 

 spec. Gewicht verhält sich ebenso; zwei 3 mm dicke Scheiben steigen jedes- 

 mal zur Oberfläche empor, ohne doch über diese emporzuragen. 



Ich ziehe aus diesen Thatsacheu den Schluss, dass die Substanz der 

 Holzzellwände ein spec. Gewicht besitzt, welches nahezu 1,56 beträgt, oder 

 vielleicht ein wenig grösser ist. 



In Franz Schulze 's Lehrbuch der Chemie für Laudw. IL 1860, p. 9, 

 findet sich die Angabe, das specifische Gewicht der Cellulose werde gewöhn- 

 lich 1,525 gesetzt; er selbst habe 1,55 (wie ? ist nicht gesagt) beobachtet. 

 Flückiger (Lehrbuch der Pharmakognosie 1867, j^- 711) sagt, das speci- 

 fische Gewicht der Marantastücke habe er zu 1,565 gefunden und in Chloro- 

 form von 1,507 sinke die trockene Stärke dauernd unter; ganz entwässerte 

 Kartoffelstärke soll l,(i3o siiee. Gewicht haben. 



